( 663 ) 



Il y a donc identit complte entre les cristaux naturels et les cristaux 

 artificiels. 



>< .l'ai prpar par la mme mthode plusieurs autres aluminates cristal- 

 liss : les aluminates de fer, de manganse, de cobalt, de chaux , de baryte, 

 d'oxyde de crium. Tous ces produits ont la mme duret que le spinelle; 

 ils rayent le quartz facilement. A l'exception de la combinaison barytique, 

 dont les cristaux agissent sur la lumire polarise la manire des cristaux 

 dous de la double rfraction, tous ces aluminates paraissent cristalliser 

 dans le systme rgulier. 



Des combinaisons de l'oxyde de chrome avec les bases ont t obtenues 

 par le mme procd. Je citerai le chromate de magnsie, le chromite de 

 manganse, qui cristallisent en octadres rguliers, et dont la formule 

 Cr 2 0\ MgO est semblable celle du spinelle. Je me suis aussi spciale- 

 ment occup de la reproduction de l'espce minrale connue sous le nom 

 de fer chrom, combinaison dans laquelle on trouve gnralement de l'alu- 

 mine et de la magnsie, et sur la formule de laquelle les minralogistes ne 

 sont pas encore compltement d'accord. J'ai pu prparer diverses varits 

 de fer chrom: les unes contenant, outre l'oxyde de chrome et l'oxyde de 

 fer, de l'alumine et de la magnsie, les autres ne renfermant que des oxydes 

 de chrome et de fr. Toutes ces varits prsentaient la mme forme cristal- 

 line, l'octadre rgulier , et les mmes caractres minralogiques. Les ana- 

 lyses que j'en ai faites ont montr que toutes ces combinaisons devront tre 

 rapproches du chromite de magnsie, Cr 2 0% MgO, et du spinelle, et 

 que l'alumine et la magnsie n'y entraient que pour remplacer des propor- 

 tions quivalentes d'oxyde de chrome et de protoxyde de fer. 



D'autres expriences montrent clairement que la mme mthode permet 

 aussi de reproduire des silicates cristalliss infusibles la temprature de 

 nos fourneaux. J'en ai cit dans mon Mmoire deux exemples , l'un relatif 

 la cristallisation de l'meraude, l'autre celle du pridot. 



L'acide borique n'est pas, au surplus, le seul dissolvant dont je me suis 

 servi dans mes expriences. Il ne russit pas dans tous les cas , notamment 

 quand on cherche obtenir l'alumine cristallise. Il faut employer un fon- 

 dant un peu plus fixe que l'acide borique, le borax, dans la proportion de 

 3 4 parties de borax fondu pour i d'alumine. Le mlange contenait , en 

 outre, une faible quantit d'oxyde de chrome. L'examen du produit obtenu 

 y a fait constater la prsence d'une grande quantit de cristaux rouges de 

 rubis, transparents, et qui, examins au microscope, prsentent identique- 

 ment la mme forme que certains cristaux de corindon hyalin, le rhom- 

 bodre bas. 



